959 



8. Zur Kenntnis* der Bildung und Umbildung 

 von Silicaten. 



Von Herrn J. Lemberg in Dorpat. 



1. Die früher angestellten Versuche (diese Zeitschr. 1883, 

 pag. 614) hatten Pectolith-artige Silicate von wechselnder Zu- 

 sammensetzung ergeben ; im Folgenden wurde die Herstellung 

 des Na-reichsten Pectoliths angestrebt , und da schon reines 

 Wasser etwas Natron von der Verbindung abspaltet, so war 

 bei den Versuchen die Einschränkung von Wasser auf die 

 kleinste Menge geboten. Es wurden je 30 grm des krystalli- 

 sirten Natronsilicats (Na 2 0, Si0 2 , 8 H 2 0) vorsichtig im Kry- 

 stallwasser geschmolzen, in die flüssige Masse 2 — 3 grm nach- 

 stehender, feingepulverter Stoffe eingerührt, und dann im Digestor 

 bei einer Temperatur von 190 — 200° 78 Stunden erhitzt. 



No. 1. Datolith von Andreasberg. 



No. 1 a. Wollastonit von Orawitza. 



No. Ib. Gyps. 



No. 1 c. QaC0 3 (durch Fällung von CaCl 2 - Lösung her- 

 gestellt), die Digestion dauerte 100 Stunden. 



In allen Fällen hatten sich zu Büscheln und Garben ver- 

 einigte feine Nadeln gebildet, mehr oder weniger vermengt mit 

 unregelmässigen , das Licht doppeltbrechenden Körnern. Den 

 gebildeten Pectolith-artigen Silicaten wurden die löslichen Stoffe 

 durch kaltes Wasser entzogen. 



No. 1. No. la. No. Ib. No. lc. 



H 2 x ) . . 5,84 7,44 6,16 5,56 



Si0 2 . . . 53,31 53,45 53,90 54,06 



CaO . . . 27,34 26,97 27,22 26,88 



Na 2 . . 13,03 12,14 12,72 13,50 



99,42 100 100 100 



Wenn auch diese Silicate nicht gleichartige Individuen, 

 sondern Gemenge sind, so darf man doch annehmen, dass der 



l ) Alle in dieser Arbeit mitgetheilten Analysen wurden an luft- 

 trocknern Material ausgeführt. 



